GB xxxx—xxxx 
 
 
食品接触材料及制品 用粘合剂 
（征求意见稿） 
 
xxxx -xx-xx发布  
 xxxx -xx-xx实施  GB XXXX -XXXX 
1 
  
 
食品安全国家标准  
食品接触材料及制品用粘合剂  
1 范围  
本标准适用于食品接触材料及制品用粘合剂。  
2 术语和定义  
2.1 食品接触材料及制品用粘合剂  
    食品接触材料及制品中，通过物理或化学方式产生胶 接作用的，直接或 间接与食品接触的材料。  
3  产品分类 
根据是否与食品直接 接触，食品接触材料及制品用粘合剂可分为两类：   
——直接接触食品用粘合剂：用于食品接触材料及制品的食品接触面，预期直接与 食品接触的粘
合剂。  
——间接接触 食品用粘合剂：用于 食品接触材料及制品的非食品接触面， 预期不与食品 直接接触，
但其成分可能转移到食品中的粘合剂。 
4 基本要求  
4.1  食品接触材料 及制品用粘合剂应符合 GB 4806.1 的规定。 
4.2  食品接触材料及制品用 粘合剂生产企业还应通过配方设计、 原料选择、 生产过程控制 、产品信息
传递等方式控制粘合剂产品 的安全风险 。 
4.3  食品接触材料及制品用粘合剂使用企业应严格控制食品接触材料及制品 接缝和边缘的设计和生
产，并采取有效阻隔层等措施， 尽可能降低 直接接触食品用粘合剂中 的物质残留在食品上的 量和间接接
触食品用粘合剂中的物质迁移到食品中的量， 保证其不危害人体 健康。 
5 技术要求 
5.1  原料要求  
5.1.1  直接接触食品用粘合剂允许使用 的基础原料应符合附录 A及相关公告的 要求。 
5.1.2  间接接触食品用粘合剂允许 使用的基础原料应符合附录 A、附录 B及相关公告的 要求。 
5.1.3  食品接触材料及制品用粘合剂使用的添加剂应 符合 GB 9685 及相关公告 的要求。直接接触食品
用粘合剂所使用的添加剂也可用于间接接触食品用粘合剂。  
5.2  感官要求  
使用了粘合剂的 食品接触材料及制品感官要求应符合表 1的规定。  GB XXXX -XXXX 
2 
 表1 感官要求 
 
5.3  理化指标  
5.3.1  通用理化指标 
粘合剂层的通用理化指标应符合 表2的规定。 
表2  通用理化指标  
项目  指标  检测方法  
总迁移量a（mg/ dm2）b 10 GB 31604.8  
高锰酸钾消耗量a/（mg/kg）  
水（ 60℃， 2h）                                ≤  
10 GB31604.2  
重金属（以 Pb计）a/（mg/kg） 
4%乙酸（体积分数）（60℃， 2h）               ≤                     
1 GB 31604.9  
芳香族伯胺迁移总量c/（mg/kg）                      不得检出 
（检出限 =0.01mg/kg） GB 31604.52  
a   仅适用于 直接接触食品 用粘合剂层 。间接接触食品的粘合剂层，该项目按直接接触食品层相应食品安全国家标
准的规定执行。 
b   婴幼儿专用食品接触材料及制品 用粘合剂应根据实际使用中的面积体积比将结果换算为 mg/kg，且限量为 ≤60 
mg/kg。  
c   仅适用于芳香族聚氨酯粘合剂等固化反应过程可能产生芳香族伯胺的粘合剂。应在粘合剂固化反应完成后，对
食品接触材料及制品终产品开展芳香族伯胺的迁移量检测。本标准附录 A、附录 B、GB 9685 及相关公告中规定
了迁移限量的芳香族伯胺，其限量按照相关规定执行。 
 
5.3.2  其他理化指标 
5.3.2.1  食品接触材料及制品用粘合剂应符合本标准附录 A、附录 B及相关公告对基础树脂、单体及
其他起始物的特定迁移限量（SML ）、特定迁移总量限量［SML （T）］、最大残留量（QM ）等理化
指标的规定。  
5.3.2.2  食品接触材料及制品用粘合剂应符合 GB 9685 及相关公告对添加剂的 SML、SML（T）、QM
等理化指标的规定。  
6 其他 
6.1  迁移试验   
迁移试验应按 GB 31604.1 和GB 5009.156 的规定执行。  
6.2  标签标识 
6.2.1  标签标识应符合 GB 4806.1 的规定。  项目 要求 
感官  粘合剂层色泽正常，无异臭、不洁物等  
浸泡液a 迁移试验所得浸泡液无明显浑浊、沉淀、异臭等感官性能的劣变 
a   仅适用于直接接触食品用粘合剂。  GB XXXX -XXXX 
3 
 6.2.2  粘合剂产品还 应在标签上 标示产品 类别（直接接触食品用粘合剂、间接接触食品用粘合剂）。
如产品为芳香族聚氨酯粘合剂，应在标签上注明产品全称。  
 
 GB XXXX -XXXX 
1 
 附录 A 
直接接触食品用粘合剂允许使用的基础原料及使用要求  
A.1  表A.1 规定了直接接触食品用粘合剂 允许使用的 基础原料 名单及使用要求。  
A.2  GB 9685- 2016附录 B中［ SML（T）］及 SML（T）分组编号适用于本标准。  
A.3  表A.1中聚合物合成所使用单体及其他起始物为酸、醇或酚类物质的，其钠盐、钾盐和钙盐（包
括酸式盐和复盐）也可在相应聚合物的合成中使用，并应符合相应的酸、醇或酚类单体及其他起始物的
限制性要求；表 A.1已列出的单体及其他起始物的钠盐、钾盐和钙盐（包括酸式盐和复盐），其使用应
按本标准规定执行。  
表A.1 直接接触食品用粘合剂允许使用的基础原料及使用要求  
序
号 中文名称 CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM 
（mg/kg） SML（T） 
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求 
1 (2E)-2-丁烯二酸与
1,3-丁二烯、苯乙
烯、 2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯、 2-丙烯腈
和2-丙烯酸的聚合
物 85600 -91-5 按生产需
要适量使
用 0.05（丁烯酸： SML）；
ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM）；ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用  
0.05mg/6dm2 
(QM)作为其
限量值  
2 (Z,Z)-α-(1-氧代 -9-
烯十八烷基)-ω-[(1-氧代 -9-
烯十八烷基 )氧代 ]
聚氧乙烯  9005- 07-6 按生产需要适量使
用 30（SML）   所生产出的材料和制品
使用温度不
高于 100℃ 
3 [(乙烯基二甲硅
基)氧基和改性 (三
甲硅基 )氧基 ]硅烷   68988 -89-6 0.01     
4 1,1'-亚甲二 (4-异氰
酸基环己烷 ) 5124- 30-1 按生产需要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND （DL=0.01 
mg/kg） 17  
5 1，2-丙二醇与癸二
酸的聚合物  26222 -20-8 按生产需
要适量使
用     
6 1,6-己二酸与二甘
醇、 1,4-苯二甲酸、
二苯甲烷二异氰
酸酯和聚丙二醇
的聚合物  — 按生产需
要适量使
用 1（1,1'-亚甲基双 [异氰
酸根合苯 ]：以异氰酸
根计， QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/kg
）； 7.5（以对
苯二甲酸计）  2；17；
28  GB XXXX -XXXX 
2 
 序
号 中文名称 CAS号 最大使用
量（%） SML/QM 
（mg/kg）  SML（T） 
（mg/kg）  SML（T）
分组编号  其他要求 
7 2-丙烯腈与 1,3-丁
二烯的聚合物；丁
腈橡胶（ 170型）  9003- 18-3 按生产需
要适量使
用 1（1,3-丁二烯： QM） 
或ND（1,3-丁二烯：
SML，DL = 
0.01mg/kg ）；ND（丙
烯腈： SML, DL= 
0.01mg/kg ）   不可用于制
造橡胶奶嘴
及饮料容器  
8 2-丙烯酸甲酯与
1,3-丁二烯和 2-丙
烯腈的聚合物  27012 -62-0 按生产需
要适量使
用 ND（2-丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ）； 1
（1,3-丁二烯： QM） 
或ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ） 6 22 用于接触水性、脂类和干
燥食品，不得
用于制作饮
料容器，使用
温度应低于
66℃ 
9 2-丙烯酸乙酯与乙
烯和 2，5-呋喃二
酮的聚合物  41171 -14-6 按生产需
要适量使
用  30（以马来酸
计）； 6（以丙
烯酸计）  3；22  
10 2-丙烯酸与 1,1-二
氯乙烯和丙烯酸甲酯的聚合物  26124 -53-8 按生产需
要适量使
用 5（1,1-二氯乙烯： QM）
或ND（1，1-二氯乙
烯： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计）  22  
11 2-丙烯酸与苯乙烯
和(1-甲基乙烯基 )
苯的聚合物铵盐  89678 -90-0 按生产需
要适量使
用 0.05[(1 -甲基乙烯基 )
苯:SML]  6 22  
12 2-甲基 -2-丙烯酸
-2-丙烯基酯与丙
烯腈、甲基丙烯
酸、甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共
聚物  — 按生产需
要适量使
用 0.05（2-甲基 -2-丙烯酸
-2-丙烯基酯： SML）；
ND（丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 23  
13 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与乙基 -2-丙
烯酸盐和 2-丙烯酸
的聚合物  25135 -39-1 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
14 2-甲基 -2-丙烯酸
与2-丙烯酸丁酯的
聚合物  25035 -82-9 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
15 2-甲基 -2-丙烯酸
与2-丙烯酸乙酯和
2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯的共聚物  25133 -97-5 按生产需
要适量使
用   6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  GB XXXX -XXXX 
3 
 序
号 中文名称 CAS号 最大使用
量（%） SML/QM 
（mg/kg）  SML（T） 
（mg/kg）  SML（T）
分组编号  其他要求 
16 5-异氰酸根合
-1-(异氰酸根合甲
基)-1，3，3-三甲
基环己烷的均聚物 53880 -05-0 按生产需
要适量使用 1（以异氰酸根计，
QM） ND
（DL=0.01mg/
kg） 17  
17 α-磺基 -ω-羟基聚
(氧-1, 2-乙二基 ) 
C12 ~ C14 -烷基酯
钠盐  68891 -38-3 按生产需
要适量使
用  30 2  
18 α-硫代 -ω-(支链与
直链 )十一烷氧基
聚(氧基 -1, 2-乙二
基)钠盐  219756- 63-5 按生产需
要适量使
用     
19 α-异十三烷基 -ω-
羟基 -聚(氧基 -1, 2-
亚乙基 ) 9043- 30-5 按生产需
要适量使
用 1（环氧乙烷： QM）
或ND（环氧乙烷：
SML，DL=0.01 
mg/kg）    
20 α-(壬基苯基 )-ω-羟
基聚 (氧基 -1,2-乙
二基 ) 9016- 45-9 按生产需
要适量使
用  30 2  
21 α-磺基 -ω-(壬苯氧
基)聚(氧-1，2-乙二
基)与2-氨基乙醇
的化合物  51617 -74-4 按生产需
要适量使
用 ND（壬基酚： SML，
DL=0.01mg/kg ） 30 2  
22 苯酚与甲醛的聚
合物  9003- 35-4 按生产需
要适量使用  15 15  
23 苯乙烯与 1,3-丁二
烯的聚合物  9003- 55-8 按生产需要适量使用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01mg/kg ）
或1（1,3-丁二烯：
QM）    
24 苯乙烯与丙烯酸
丁酯和丙烯酸的
共聚物  25586 -20-3 按生产需
要适量使
用  6 22  
25 丙烯腈和丁二烯与苯乙烯的三元
共聚物  9003- 56-9 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ）；ND
（1,3-丁二烯： SML，
DL=0.01mg/kg ）或 1
（1,3-丁二烯： QM）    GB XXXX -XXXX 
4 
 序
号 中文名称 CAS号 最大使用
量（%） SML/QM 
（mg/kg）  SML（T） 
（mg/kg）  SML（T）
分组编号  其他要求 
26 丙烯腈与丙烯酸
-2-乙基己酯、甲基
丙烯酸和苯乙烯
的共聚物  26873 -77-8 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ）；0.05
（丙烯酸 -2-乙基己
酯： SML） 6 23  
27 丙烯腈与丙烯酸
丁酯和 N-羟甲基 -
甲基丙烯酰胺的
共聚合物  29434 -28-4 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ）；0.05
（N-羟甲基 -甲基丙
烯酰胺： SML） 6 22  
28 丙烯腈与丙烯酸乙酯的聚合物  25053 -12-7 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22  
29 丙烯腈与丙烯酸
乙酯和 N-羟甲基 -
丙烯酰胺的共聚
物 29013 -35-2 按生产需要适量使
用 ND（丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ）；0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰
胺： SML） 6 22  
30 丙烯腈与丙烯酸
乙酯和亚甲基丁
二酸的共聚物  35705 -21-6 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22  
31 丙烯腈与甲基丙
烯酸甲酯和苯乙
烯的共聚物  25213 -88-1 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 23  
32 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸丁酯、甲
基丙烯酸和甲基
丙烯酸甲酯的共
聚物  26184 -07-6 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
33 丙烯酸丁酯与甲
基丙烯酸和甲基丙烯酸甲酯的共
聚物  25035 -69-2 按生产需要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
34 丙烯酸丁酯与亚
甲基丁二酸、甲基
丙烯酸和苯乙烯
的共聚物  65899 -77-6 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
35 丙烯酸乙酯与甲
基丙烯酸的共聚物 25212 -88-8 按生产需要适量使用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  GB XXXX -XXXX 
5 
 序
号 中文名称 CAS号 最大使用
量（%） SML/QM 
（mg/kg）  SML（T） 
（mg/kg）  SML（T）
分组编号  其他要求 
36 丙烯酸与丙烯酸丁酯、丙烯酸 -2-
乙基己酯和丙烯
酸甲酯的共聚物  98060 -25-4 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己酯： SML） 6 22  
37 丙烯酸与丙烯酸
丁酯和丙烯酸 -2-
甲基丙酯的共聚
物 58090 -96-3 按生产需
要适量使
用  6 22  
38 丙烯酸与丙烯酸
丁酯和甲基丙烯
酸甲酯的共聚物  26300 -51-6 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
39 丙烯酰胺与丙烯
腈、丙烯酸乙酯、
亚甲基丁二酸和
N-羟甲基 -丙烯酰
胺的共聚物  65379 -28-4 按生产需
要适量使用 ND（丙烯酰胺： SML, 
DL =0.01mg/kg ）；ND 
（丙烯腈： SML, DL 
=0.01mg/kg ）； 0.05
（N-羟甲基 -丙烯酰
胺： SML） 6 22  
40 二甘醇与 1,3-异苯
并呋喃二酮的聚
合物  32472 -85-8 按生产需
要适量使
用  30 2  
41 二甲基 (硅氧烷与
聚硅氧烷 )和二氧
化硅的反应产物  67762 -90-7 按生产需
要适量使
用     
42 过二硫酸铵与甲
基丙烯酸聚合物
的钠盐  — 按生产需
要适量使
用  6 23  
43 含1-甲基 -1-丙基
的2-甲基 -1,3-丁二
烯的聚合物  9010- 85-9 按生产需
要适量使
用 ND（2-甲基 -1,3-丁二
烯： SML，DL=0.01 
mg/kg）或 1（2-甲基
-1,3-丁二烯： QM）    
44 甲基倍半硅氧烷  68554 -70-1 按生产需
要适量使
用    甲基三甲氧基硅烷的残
留量小于
1mg/kg  
45 甲基丙烯酸丁酯
与丙烯酸 -2-乙基
己基酯、甲基丙烯
酸和甲基丙烯酸
甲酯的共聚物  56925 -73-6 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-乙基
己基酯： SML） 6 23  GB XXXX -XXXX 
6 
 序
号 中文名称 CAS号 最大使用
量（%） SML/QM 
（mg/kg）  SML（T） 
（mg/kg）  SML（T）
分组编号  其他要求 
46 甲基丙烯酸与丙烯酸丁酯和丙烯
酸乙酯的聚合物  31069 -81-5 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
47 聚苯乙烯  9003- 53-6 按生产需
要适量使
用     
48 聚丙烯  9003- 07-0 按生产需要适量使用     
49 聚丁烯 -1 9003- 28-5 按生产需
要适量使
用     
50 聚氧乙烯壬基酚
磷酸酯  51811 -79-1 按生产需
要适量使
用 ND（壬基酚， SML，
DL=0.01mg/kg ） 30 2  
51 聚氧乙烯山梨醇
酐三硬脂酸酯（吐
温-65） 9005- 71-4 按生产需
要适量使
用  30 2  
52 聚氧乙烯山梨糖
醇酐单油酸酯（吐
温-80） 9005- 65-6 按生产需
要适量使
用  30 2  
53 聚氧乙烯脱水山
梨醇单月桂酸酯  9005- 64-5 按生产需要适量使
用  30 2  
54 聚氧乙烯辛烷基
苯酚醚  9036- 19-5 按生产需
要适量使
用  30 2  
55 聚乙二醇  25322 -68-3 按生产需
要适量使
用  30 2  
56 聚乙二醇与 1,1'-二
亚甲基双 [4-异氰
酸根合环己烷 ]的
聚合物  39444 -87-6 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/kg
） 2；17  
57 聚乙烯  9002- 88-4 按生产需
要适量使用     GB XXXX -XXXX 
7 
 序
号 中文名称 CAS号 最大使用
量（%） SML/QM 
（mg/kg）  SML（T） 
（mg/kg）  SML（T）
分组编号  其他要求 
58 邻苯二甲酸二烯
丙酯与丙烯酸乙
酯和甲基丙烯酸
的共聚物  28411 -49-6 按生产需要适量使用 ND（邻苯二甲酸二烯
丙酯： SML,  DL 
=0.01mg/kg ） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 生产的材料
或制品不得
用于接触脂肪性食品、乙
醇含量高于
20% 的食品
和婴幼儿食
品 
59 氢封端的二甲基
(硅氧烷与聚硅氧
烷) 70900 -21-9 按生产需
要适量使
用     
60 三聚 -1，2-丙二醇  24800 -44-0 按生产需
要适量使
用     
61 妥尔油松香  8052- 10-6 按生产需要适量使用     
62 亚硫酸氢钠与丙烯酸的调聚物  66019 -18-9 按生产需
要适量使
用  10（以二氧化
硫计）； 6（以
丙烯酸计）  19；22  
63 乙烯与丙烯酸的
聚合物  9010- 77-9 按生产需
要适量使
用  6 22  
 
  GB XXXX -XXXX 
8 
 附录 B 
间接接触食品用粘合剂允许使用的基础原料及使用要求  
B.1  表B.1 规定了间接接触食品用粘合剂 允许使用的 基础原料 名单及使用要求。  
B.2  由列于表 B.1中的单体、其他起始物、基础聚合物等基础原料经聚合或其他方式形成的分子量大
于1000 Dw 的物质也允许用作间接接触食品用粘合剂的基础原料。  
B.3  GB 9685- 2016附录 B中［ SML（T）］及 SML（T）分组编号适用于本标准。  
B.4  表B.1中聚合物合成所使用单体及其他起始物为酸、醇或酚类物质的，其钠盐、钾盐和钙盐（包
括酸式盐和复盐）也可在相应聚合物的合成中使用，并应符合相应的酸、醇或酚类单体及其他起始物的
限制性要求；表 B.1已列出的单体及其他起始物的钠盐、钾盐和钙盐（包括酸式盐和复盐），其使用应
按本标准规定执行。  
表B.1 间接接触食品用粘合剂允许使用的基础原料及使用要求  
序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
1 （Z）-2-丁烯二酸
与2-丙烯酸的聚
合物  29132 -58-9 按生产需
要适量使
用  30（顺丁烯二酸
计）； 6（以丙
烯酸计）  3；22  
2 （氧化 -1,4-苯烯
基硫化 -1,4-苯烯
基）聚合物、 4,4’
-磺酰基二苯酚与
1,1’-磺酰基二 （ 4-
氯苯）的聚合物  25667 -42-9、
25608 -63-3 按生产需
要适量使
用 0.05（双酚 S：
SML）；0.05（4,4’
-二氯二苯砜：
SML）    
3 1,1,2,3,3,3- 六氟
-1-丙烯与 1,1-二
氟乙烯的聚合物  9011- 17-0 按生产需
要适量使
用 ND（1,1,2,3,3,3-
六氟 -1-丙烯：
SML, 
DL=0.01mg/kg ）; 
5（1,1-二氟乙
烯:SML）   相对分子质
量应大于
70000Da  
4 1,12-十二烷二酸
与对苯二甲酸和
1,4-丁二醇的聚合
物 61778 -68-5 按生产需
要适量使
用 5（1,4-丁二醇：
SML） 7.5 28  
5 1,1-二氯乙烯  75-35-4 按生产需
要适量使
用 5（QM）或 ND
（SML，
DL=0.01mg/kg ）    
6 1,1-二氯乙烯与丙
烯酸甲酯的聚合
物 25038 -72-6 按生产需
要适量使
用 5（1,1-二氯乙烯：
QM）或 ND（1,1-
二氯乙烯： SML，
DL=0.01 mg/kg ） 6 22  GB XXXX -XXXX 
9 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
7 1,1'-二亚甲基双
[4-异氰酸根合环
己烷 ]与己醇和聚
乙二醇的聚合物  — 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/kg
） 2；17  
8 1,1'-亚甲基双 [4-
异氰酸根合苯 ]的
均聚物  39310 -05-9 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
9 1,2,4-苯三羧酸  528-44-9 按生产需
要适量使用  5 21  
10 1,2-丙二醇  57-55-6 按生产需
要适量使
用     
11 1,2-二氨基乙烷  107-15-3 按生产需要适量使
用 12（SML）    
12 1,2-环氧丙烷  75-56-9 按生产需
要适量使
用 1（QM）； ND
（SML，
DL=0.01mg/kg ）    
13 1,2-乙二醇  107-21-1 按生产需
要适量使
用  30 2  
14 1,2-乙二醇与 1,3-
苯二甲酸、 2,2-二
甲基 -1,3-丙二醇、
癸二酸和 1,3-二
异氰酸根合甲苯
的聚合物  153597- 64-9 按生产需要适量使
用 0.05（新戊二醇：
SML）； 1（以异
氰酸根计， QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/kg）； 5（以间苯
二甲酸计）  2；17；27  
15 1,3,3-三甲基 -5-异
氰酸基 -1-异氰酸
（基） 甲基环己烷  4098- 71-9 按生产需要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
16 1,3,5-三嗪 -2,4,6 -
三胺与丁基化甲醛的聚合物  68002 -25-5 按生产需
要适量使
用 2.5（1,3,5 -三嗪
-2,4,6 -三胺 /三聚
氰胺： SML） 15 15 用于生产婴幼儿专用食
品接触材料及制品时，三聚氰胺 SML
为1mg/kg。 GB XXXX -XXXX 
10 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
17 1,3-苯二甲酸、
1,4-苯二甲酸、
1,2-乙二醇和壬二
酸的聚合物  26336 -35-6 按生产需
要适量使
用  30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）；
7.5（以对苯二
甲酸计）  2；27；28  
18 1,3-苯二甲酸与
1,4-苯二甲酸、
2,2-二甲基 -1,3-丙
二醇、 1,2-乙二醇
和1,6-己二醇的
聚合物  40471 -06-5 按生产需
要适量使用 0.05（1,6-己二醇：
SML）；0.05（2,2-
二甲基 -1,3-丙二
醇： SML） 30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）；
7.5 （以对苯二
甲酸计）  2；27；28  
19 1,3-苯二甲酸与
1,4-苯二甲酸、
2,2-二甲基 -1,3-丙
二醇和 1,2-己二
醇的聚合物  27923 -68-8 按生产需
要适量使用 0.05（2,2-二甲基
-1,3-丙二醇：
SML） 30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）；
7.5 （以对苯二
甲酸计）  2；27；28 不可用于接
触乙醇含量
高于 8%的食
品 
20 1,3-丁二烯  106-99-0 按生产需
要适量使
用 ND（SML，
DL=0.01mg/kg ）或
1（QM）    
21 1,3-丁二烯低聚的
均聚物  68441 -52-1 按生产需
要适量使
用 1（1,3-丁二烯：
QM）或 ND（1,3-
丁二烯： SML，
DL= 0.01 mg/kg ）    
22 1,3-二异氰酸根合
-2-甲基苯  91-08-7 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
23 1,3-二异氰酸基甲
苯 26471 -62-5 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17 仅适用于 PU
粘合剂  
24 1,4-苯二甲酸  100-21-0 按生产需
要适量使用  7.5 28  
25 1,4-苯二甲酸二甲
酯与 1,4-丁二醇
的聚合物  30965 -26-5 按生产需
要适量使
用  7.5（以对苯二
甲酸计） ； 5 （以
1,4-丁二醇计）  28；30 使用温度应低于 121℃ 
26 1,4-丁二醇  110-63-4 按生产需要适量使用  5 30  GB XXXX -XXXX 
11 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
27 1,4-丁二醇与α -
氢-ω-羟基聚（氧
代-1,4-丁二基） 和
1,1'-亚甲基双（异
氰酸根合苯） 的聚
合物  37383 -28-1 按生产需要适量使用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
28 1,4-丁二醇与α -
氢化 -ω-羟基聚
（氧基 -1,4-亚丁
基 ）和 1,1'-亚甲基
双（4-异氰酸根合
苯）的聚合物  9018- 04-6 按生产需要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
29 1,4-丁二醇与ε -
己内酯的共聚物  31831 -53-5 按生产需
要适量使
用  0.05（以 6-羟基
己酸和己内酯
计 ）； 5（以 1,4-
丁二醇计）  29；30  
30 1,4-二（羟甲基）
环己烷  105-08-8 按生产需要适量使
用     
31 1,5-萘二异氰酸酯  3173- 72-6 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
32 1,6-二异氰酰己烷
的均聚物  28182 -81-2 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
33 1,6-己二醇  629-11-8 按生产需
要适量使用 0.05（SML）    
34 1,6-己二酸与 1,6-
己二醇和新戊二醇的聚合物  25214 -14-6 按生产需要适量使用 0.05（2,2-二甲基
-1,3-丙二醇：
SML）；0.05（1,6-
己二醇： SML）   用于片状结
构时，不可用
于接触乙醇含量高于 8%
的食品  
35 1,6-己二酸与二甘
醇、1,3-苯二甲酸、
1,1'-亚甲基双 [4-
异氰酸根合苯 ]和
聚丙二醇的聚合
物 180027- 62-7 按生产需要适量使
用 1（1,1'-亚甲基双
[异氰酸根合苯 ]：
以异氰酸根计，
QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/kg）； 5（以间苯
二甲酸计）  2；17；27  GB XXXX -XXXX 
12 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
36 1,6-己二酸与二甘
醇、1,4-苯二甲酸、
二苯甲烷二异氰
酸酯、 聚丙二醇和
三异丙醇胺的聚合物  — 按生产需要适量使用 
1（以异氰酸根计，
QM）；5（三异丙
醇胺： SML） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，DL=0.01mg/kg
）； 7.5（以对
苯二甲酸计）  2；17；28  
37 1,6-己二酸与二甘
醇、1,4-苯二甲酸、
二苯甲烷二异氰酸酯和聚丙二醇的聚合物  — 按生产需
要适量使
用 1（1,1’-亚甲基双
[异氰酸根合苯 ]：
以异氰酸根计，
QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/kg）； 7.5（以对
苯二甲酸计）  2；17；28  
38 1,6-己二酸与二甘
醇、乙二醇、 1,3-
苯二甲酸和 5-异
氰酸根合 -1-（异
氰酸根合甲基）
-1,3,3,-三甲基环
己烷的聚合物  — 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/kg）； 5（以间苯
二甲酸计）  2；17；27  
39 1,6-己二酸与二甘
醇和二苯甲烷二异氰酸酯的聚合物 39466 -00-7 按生产需要适量使
用 1（1,1’-亚甲基双
[异氰酸根合苯 ]：
以异氰酸根计，
QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，
DL=0.01mg/kg
） 2；17  
40 1-丁烯与乙烯的
聚合物  25087 -34-7 按生产需要适量使用     
41 1-辛烯  111-66-0 按生产需
要适量使
用 15（SML）    
42 1-异氰酸根
-2-[（4-异氰酸根
苯基）甲基 ]苯 5873- 54-1 按生产需要适量使用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  GB XXXX -XXXX 
13 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
43 2,2′-[（1-甲基亚
乙基）双（ 4,1-亚
苯氧基亚甲基） ]
双环氧乙烷  1675- 54-3 按生产需
要适量使
用 3（2，2-双（ 4-羟
基苯基）丙烷：
SML）； 1（环氧
乙烷： QM）；ND
（环氧乙烷：
SML，
DL=0.01mg/kg ）；
9mg/6dm2 [以
BADGE、
BADGE·H2O和
BADGE·2H2O之
和计： QMA（T）]
或9（以 BADGE、
BADGE·H2O和
BADGE·2H2O之
和计）； 1mg/6dm2 
[以BADGE·HCl、
BADGE·2HCl和
BADGE·H2O·
HCl之和计； QMA
（T）]或1（以
BADGE·HCl、
BADGE·2HCl和
BADGE·H2O·
HCl之和计）     
44 2,2-二甲基 -1,3-丙
二醇  126-30-7 按生产需
要适量使
用 0.05（SML）    
45 2,2-二羟甲基丁
醇； 3-羟甲基丙
烷； TMP  77-99-6 按生产需
要适量使用 6（SML）    
46 2,4-二异氰酸基
-1-甲基苯  584-84-9 按生产需要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
47 2-苯丙烯  98-83-9 按生产需
要适量使用 0.05（SML）    
48 2-丙烯酸 -2-甲基
丙基酯  106-63-8 按生产需要适量使
用  6 22  GB XXXX -XXXX 
14 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
49 2-丙烯酸 -2-乙基
己基酯  103-11-7 按生产需
要适量使用 0.05（SML）    
50 2-丙烯酸 -2-乙基
己基酯与乙酸乙
烯酯的聚合物  25067 -02-1 按生产需
要适量使
用 0.05（2-丙烯酸 -2-
乙基己基酯，
SML）；12（乙酸
乙烯酯， SML）   添加了该物
质的粘合剂所生产的食品接触材料
及制品仅限用于室温灌
装（包括温度不超过 70℃，
时间不超过
2h或温度不
超过 100℃，
时间不超过
15min条件下
的热灌装及
巴氏消毒）并
在室温下长期贮存  
51 2-丙烯酸的均聚
物 9003- 01-4 按生产需要适量使
用  6 22  
52 2-丙烯酸丁基酯
与2-甲基 -2-丙烯
酸丁酯、 甲基丙烯
酸-2-（二甲氨基）
乙酯和甲基丙烯酸甲酯的聚合物  127573- 73-3 按生产需要适量使用 0.02（2-甲基丙烯
酸-2-（二甲基氨
基）乙基 -2（醇）
酯， SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
53 2-丙烯酸丁酯的
均聚物  9003- 49-0 按生产需要适量使用  6 22  
54 2-丙烯酸丁酯与
2-丙烯酸 -1,1-二
甲基乙酯和乙烯基苯的聚合物  29497 -08-3 按生产需要适量使用  6 22 生产的材料
或制品仅用
于接触水性和脂肪性食
品 GB XXXX -XXXX 
15 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
55 2-丙烯酸丁酯与
2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯和 2-甲基 -2-
丙烯酸 -2-羟乙酯
的聚合物  25951 -39-7 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
56 2-丙烯酸均聚物
的铵盐  9003- 03-6 按生产需
要适量使
用  6 22  
57 2-丙烯酸均聚物
的钠盐  9003- 04-7 按生产需
要适量使用  6 22  
58 2-丙烯酸乙酯与
2-丙烯酸 -2-乙基
己基酯的聚合物  26376 -86-3 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-
乙基己基酯：
SML） 6 22  
59 2-丙烯酸与 2,5-呋
喃二酮聚合物的
钠盐  52255 -49-9 按生产需
要适量使
用  30（以顺丁烯二
酸计）； 6（以
丙烯酸计）  3；22  
60 2-丙烯酸与 2-丙
烯酰胺聚合物的钠盐  25987 -30-8 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺：
SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22  
61 2-丙烯酸与 2-乙
基己基 -2-丙烯酸
酯的聚合物  25134 -51-4 按生产需
要适量使
用 0.05（2-乙基己基
-2-丙烯酸酯：
SML） 6 22  
62 2-丙烯酸与丁基
-2-丙烯酸酯、苯
乙烯、 2-乙基己基
-2-丙烯酸酯和 2-
羟乙基 -2-丙烯酸
酯的聚合物  68527 -36-6 按生产需
要适量使
用 0.05（2-乙基己基
-2-丙烯酸酯：
SML） 6 22  
63 2-丙烯酸与亚硫
酸氢钠的调聚物钠盐  68479 -09-4 按生产需
要适量使
用  10（以二氧化  
硫计） ;6（以  
丙烯酸计）  19；22  
64 2-丙烯酸与乙烯
基苯和（ 1-甲基乙
烯基） 苯的聚合物  52831 -04-6 按生产需要适量使
用  6 22  
65 2-丙烯酸与乙烯
基苯聚合物的铵
盐 35209 -54-2 按生产需
要适量使
用  6 22  
66 2-丙烯酰胺  79-06-1 按生产需要适量使
用 ND（丙烯酰胺：
SML，
DL=0.01mg/kg ）    GB XXXX -XXXX 
16 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
67 2-丁烯酸与乙酸
乙烯基酯的聚合
物 25609 -89-6 按生产需要适量使用 12（乙酸乙烯酯：
SML）； 0.05（丁
烯酸： SML）   无相应的丁
烯酸迁移量检测方法时
可使用 0.05 
mg/6dm²
（QM）做为
其限量值。  
68 2-甲基 -1,3-丁二
烯 78-79-5 按生产需要适量使
用 ND（SML，
DL=0.01mg/kg ）或
1（QM）    
69 2-甲基 -1,3-丁二
烯与氯化 -2-甲基
-1-丙烯的聚合物  68081 -82-3 按生产需
要适量使
用 ND（2-甲基 -1,3-
丁二烯： SML，
DL=0.01 mg/kg ）
或1（2-甲基 -1,3-
丁二烯： QM）    
70 2-甲基 -1,3-丁二
烯与溴化 -2-甲基
-1-丙烯的聚合物  68441 -14-5 按生产需要适量使
用 ND（2-甲基 -1,3-
丁二烯： SML，
DL=0.01 mg/kg ）
或1（2-甲基 -1,3-
丁二烯： QM）    
71 2-甲基 -2-丙烯酸
-2-（二甲氨基）
乙酯与 2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯的聚
合物    26222 -42-4 按生产需要适量使
用 0.02（2-甲基 -2-丙
烯酸 -2-（二甲氨
基）乙酯： SML）  6 23  
72 2-甲基 -2-丙烯酸
-2-丙烯基酯  96-05-9 按生产需要适量使
用 0.05（SML）    
73 2-甲基 -2-丙烯酸
-2-丙烯基酯与丙
烯腈、甲基丙烯酸、 甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物  — 按生产需
要适量使
用 0.05（2-甲基 -2-丙
烯酸 -2-丙烯基酯：
SML）； ND（丙
烯腈： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 23  
74 2-甲基 -2-丙烯酸
-2-丙烯基酯与丙
烯酸丁酯、 甲基丙
烯酸和苯乙烯的
共聚物  — 按生产需要适量使
用 0.05（2-甲基 -2-丙
烯酸 -2-丙烯基酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  GB XXXX -XXXX 
17 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
75 2-甲基 -2-丙烯酸
丁酯与 2-丙烯酸
丁酯和 2-甲基 -2-
丙烯酸甲酯的聚
合物  25322 -99-0 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
76 2-甲基 -2-丙烯酸
丁酯与乙烯、 2-
甲基 -2-丙烯酸甲
酯和 1-丙烯的聚
合物  127104- 68-1 按生产需要适量使用  6 23  
77 2-甲基 -2-丙烯酸
环氧化甲酯与乙
烯和 2-丙烯酸甲
酯的聚合物  51541 -08-3 按生产需要适量使
用 0.02（2-甲基 -2-丙
烯酸环氧乙烷基甲基酯： SML） 6 22 当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧乙烷基甲基
酯可与所接触食品或食品模拟物发
生反应时，使
用0.02 
mg/6dm²
（QM）做为
其限量值  
78 2-甲基 -2-丙烯酸
环氧乙烷基甲基酯与丙烯酸甲酯
和二氯乙烯的聚
合物  54975 -10-9 按生产需要适量使
用 0.02（2-甲基 -2-丙
烯酸环氧乙烷基
甲基酯： SML）；
5（1,1-二氯乙烯：
QM）或 ND（1,1-
二氯乙烯： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22 当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧乙烷基甲基
酯可与所接
触食品或食品模拟物发
生反应时，使
用0.02 
mg/6dm²
（QM）做为
其限量值  GB XXXX -XXXX 
18 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
79 2-甲基 -2-丙烯酸
环氧乙烷基甲基
酯与氯乙烯和乙酸乙烯酯的聚合物 26781 -49-7 按生产需要适量使用 0.02（2-甲基 -2-丙
烯酸环氧乙烷基甲基酯， SML）；
ND（氯乙烯 , DL = 
0.01mg/kg ，
SML）；12（乙酸
乙烯酯， SML）; 1 
（氯乙烯， QM）   当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧乙烷基甲基酯可与所接
触食品或食
品模拟物发生反应时，使用0.02 
mg/6dm²
（QM）做为
其限量值  
80 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯、苯乙烯和
2-丙烯酸聚合物
的钠盐  112665- 52-8 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
81 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与 1,3-丁二
烯、苯乙烯和 2-
丙烯腈的共聚物  9010- 94-0 按生产需
要适量使
用 1（1,3-丁二烯：
QM）或 ND（1,3-
丁二烯： SML，
DL=0.01mg/kg ）；
ND（2-丙烯腈：
SML，DL= 
0.01mg/kg ） 6 23  
82 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与 1,3-丁二
烯、 乙烯苯和丙烯
酸乙酯的聚合物  27965 -85-1 按生产需要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：
SML，
DL=0.01mg/kg ）或
1（1,3-丁二烯：
QM） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
83 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与 2-丙烯酸
丁酯、 2-丙烯酸 -2-
羟乙基酯和 2-丙
烯酸的聚合物  26062 -01-1 按生产需要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
84 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与 2-甲基 -2-
丙烯酸缩水甘油酯和苯乙烯的聚
合物  29564 -58-7 按生产需
要适量使用 0.02（2-甲基 -2-丙
烯酸缩水甘油酯：
SML） 6 23 当2-甲基 -2-
丙烯酸缩水
甘油酯可与所接触食品
或食品模拟
物发生反应时，使用 0.02 
mg/6dm
2
（QM）做为
其限量值  GB XXXX -XXXX 
19 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
85 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与苯乙烯、 2-
丙烯酸 -2-乙基己
酯、1-甲基乙烯基
苯和 2-丙烯酸的
聚合物  112820- 51-6 按生产需
要适量使用 0.05（丙烯酸 -2-
乙基己基酯：
SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
86 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与乙酸乙烯
酯和 2-丙烯酸 -2-
乙基己基酯的聚合物  26794 -25-2 按生产需要适量使
用 12（乙酸乙烯酯，
SML）； 0.05（2-
丙烯酸 -2-乙基己
基酯， SML） 6 23 添加了该物质的粘合剂所生产的食
品接触材料及制品仅限用于室温灌
装（包括温度
不超过 70℃，
时间不超过
2h或温度不
超过 100℃，
时间不超过15min条件下
的热灌装及
巴氏消毒）并
在室温下长
期贮存  
87 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与乙烯基苯、
2-丙烯酸 -2-乙基
己基酯和 2-丙烯
酸甲酯的聚合物  74082 -28-3 按生产需
要适量使
用 0.05（2-丙烯酸 -2-
乙基己基酯，
SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 添加了该物
质的粘合剂所生产的食
品接触材料
及制品仅限
用于室温灌
装（包括温度不超过 70℃，
时间不超过
2h或温度不
超过 100℃，
时间不超过15min条件下
的热灌装及
巴氏消毒）并
在室温下长期贮存  GB XXXX -XXXX 
20 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
88 2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯与乙烯基苯
和2-甲基 -2-丙烯
酸的聚合物  25035 -81-8 按生产需
要适量使
用  6 23  
89 2-甲基 -2-丙烯酸
与2-丙烯酸丁酯、
2-丙烯酸乙酯和
2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯共聚物的铵盐 63120 -11-6 按生产需要适量使用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
90 2-甲基 -2-丙烯酸
与2-丙烯酸丁酯、
苯乙烯、（ 1-甲基
乙烯基）苯和 2-
甲基 -2-丙烯酸甲
酯的聚合物铵盐  665004- 50-2 按生产需要适量使
用 0.05（2-苯丙烯：
SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
91 2-甲基 -2-丙烯酸
与2-丙烯酸丁酯、
苯乙烯、 2-丙烯酸
-2-乙基己酯和 2-
甲基 -2-丙烯酸甲
酯的聚合物  82539 -93-3 50 0.05（丙烯酸乙基
己酯， SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
92 2-甲基 -2-丙烯酸
与2-甲基 -2-丙烯
酸丁酯和 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯的
聚合物  28262 -63-7 按生产需
要适量使
用  6 23  
93 2-甲基 -2-丙烯酸
与2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯的聚合物  25086 -15-1 按生产需要适量使
用  6 23  
94 2-甲基 -2-丙烯酸
与2-甲基 -2-丙烯
酸甲酯和 2-丙烯
酸甲酯的聚合物  26936 -24-3 按生产需要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 使用温度应
低于 100 ℃ 
95 2-甲基 -2-丙烯酸
与苯乙烯的聚合物 9010- 92-8 按生产需要适量使用  6 23  GB XXXX -XXXX 
21 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
96 2-甲基 -2-丙烯酸
与丁基－ 2-丙烯
酸、苯乙烯、 2-
甲基 -2-丙烯酸甲
酯和 2-丙烯酸的
聚合物  56385 -39-8 按生产需
要适量使用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
97 2-甲基 -2-丙烯酸
正丁酯与 2-甲基
-2-丙烯酸甲酯和
2-甲基 -2-丙烯酸
-2-羟丙基酯的聚
合物  67874 -31-1 按生产需要适量使
用  6 23  
98 2-甲基丙烯酸  79-41-4 按生产需
要适量使用  6 23  
99 2-甲基丙烯酸甲
酯与 2-丙烯酸的
聚合物  25322 -25-2 按生产需要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
100 2-甲基丙烯酸甲
酯与 2-丙烯酸甲
酯和 2-丙烯酸铵
盐的共聚物  38811 -87-9 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
101 2-甲基丙烯酸甲
酯与丙烯酸丁酯、
乙酸乙烯酯和 2-
丙烯酸 -2-乙基己
基酯的聚合物  193542- 91-5 按生产需要适量使
用 0.05（2-丙烯酸 -2-
乙基己基酯，
SML）；12（乙酸
乙烯酯， SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 添加了该物
质的粘合剂所生产的食品接触材料
及制品仅限
用于室温灌
装（包括温度
不超过 70℃，
时间不超过
2h或温度不
超过 100℃，
时间不超过
15min条件下
的热灌装及
巴氏消毒）并
在室温下长期贮存  GB XXXX -XXXX 
22 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
102 2-羟基乙基 -2-甲
基-2-丙烯酸酯  868-77-9 按生产需
要适量使用  6 23  
103 2-乙基 -2-羟甲基
-1,3-丙二醇与
1,1-亚甲基 -双-4-
异氰酸根合苯的
聚合物  27967 -69-7 按生产需
要适量使用 1（以异氰酸根计，
QM）；6（三羟甲
基丙烷： SML） ND（DL=  
0.01mg/kg ） 17  
104 3α,4,7,7α-四氢
-4,7-亚甲基 -1H-
茚与乙烯和 1-丙
烯的聚合物  25034 -71-3 按生产需
要适量使
用     
105 3-氨基丙基三乙
氧基硅烷  919-30-2 按生产需要适量使
用 0.05（SML）    
106 3-羟基 -2-（羟甲
基） -2-甲基丙酸  4767- 03-7 按生产需
要适量使
用 0.05（SML）   无相应的迁
移量检测方
法时可使用，
0.05mg/6dm2（QM）作为
其限量值  GB XXXX -XXXX 
23 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
107 4,4'-（1-甲基亚乙
基）双苯酚与（氯
甲基） 环氧乙烷的聚合物  25068 -38-6；
25085 -99-8 按生产需
要适量使
用 0.6（双酚 A：
SML）； 1（环氧
氯丙烷： QM）；
ND（环氧氯丙烷：
SML，
DL=0.01mg/kg ）；
9mg/6dm2 [以
BADGE、
BADGE·H2O和
BADGE·2H2O之
和计： QMA（T）]
或9（以 BADGE、
BADGE·H2O和
BADGE·2H2O之
和计）； 1mg/6dm2 
[以BADGE·HCl、
BADGE·2HCl和
BADGE·H2O·
HCl之和计； QMA
（T）]或1（以
BADGE·HCl、
BADGE·2HCl和
BADGE·H2O·
HCl之和计）    不得用于生产婴幼儿专用食品接触
材料及制品  
108 5-氨基 -1,3,3 -三甲
基环己甲胺  2855- 13-2 按生产需
要适量使用 6（SML）    
109 5-磺基 -1,3-苯二
甲酸单钠盐  6362- 79-4 按生产需
要适量使
用 5（SML）    
110 C10～C16-醇 67762 -41-8 按生产需
要适量使
用     
111 D-山梨糖醇  50-70-4 按生产需
要适量使
用     
112 N-(2-氨基乙基 )乙
醇胺  111-41-1 按生产需要适量使
用 0.05（SML）   生产的材料
或制品不得用于接触脂肪性食品  GB XXXX -XXXX 
24 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
113 α-甲基苯乙烯与
苯乙烯的共聚物  9011- 11-4 按生产需
要适量使用     
114 ε-己内酰胺与亚
胺基六次甲基亚胺基己二酰的聚合物  24993 -04-2 按生产需
要适量使用 2.4（1,6-己二胺：
SML） 15 4  
115 ε-羟基己酸内酯
与2,2-二甲基
-1,3-丙二醇的聚
合物  69089 -45-8 按生产需要适量使用 0.05（2，2-二甲基
-1,3-丙二醇：
SML） 0.05 29  
116 苯乙烯  100-42-5 按生产需要适量使
用     
117 苯乙烯、 丙烯酸乙基己基酯、 丙烯酸
丁酯的聚合物  — 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸乙基
己基酯： SML） 6 22  
118 苯乙烯与 2-甲基
-1,3-丁二烯的聚
合物（ SBC） 25038 -32-8 按生产需
要适量使
用 ND（2-甲基 -1,3-
丁二烯，
DL=0.01mg/kg:S
ML）或 1（2-甲基
-1,3-丁二烯 :QM）    
119 蓖麻油  8001- 79-4 按生产需
要适量使
用     
120 蓖麻油与 1,1'-亚
甲基双 [4-异氰酸
根合苯 ]和2-乙基
-2-羟甲基 -1,3-丙
二醇的聚合物  — 按生产需要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM）；6（三羟甲
基丙烷： SML） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
121 丙醇醚  25265 -71-8 按生产需
要适量使
用     
122 丙三醇  56-81-5 按生产需要适量使
用     
123 丙酮  67-64-1 按生产需要适量使
用     GB XXXX -XXXX 
25 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
124 丙烯腈  107-13-1 按生产需
要适量使用 ND（丙烯腈：
SML，DL= 
0.01mg/kg ）    
125 丙烯腈和丁二烯与苯乙烯的三元
共聚物  9003- 56-9 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；ND（1,3-
丁二烯： SML，
DL=0.01mg/kg ）或
1（1,3-丁二烯：
QM）    
126 丙烯腈与 1,1-二
氯乙烯的聚合物  9010- 76-8 按生产需
要适量使用 5（1,1-二氯乙烯：
QM）或 ND（1,1-
二氯乙烯： SML，
DL= 0.01mg/kg ）；
ND（丙烯腈：
SML，DL= 0.01 
mg/kg）   所生产的材
料及制品与
食品接触温度不得高于
120℃ 
127 丙烯酸  79-10-7 按生产需
要适量使
用  6 22  
128 丙烯酸 -2-羟乙基
酯 818-61-1 按生产需
要适量使
用  6 22  
129 丙烯酸 -2-乙基己
酯与甲基丙烯酸
甲酯和苯乙烯的共聚物  25750 -06-5 按生产需要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-
乙基己酯： SML） 6 23  
130 丙烯酸丁酯  141-32-2 按生产需要适量使
用  6 22  
131 丙烯酸丁酯与苯乙烯的共聚物  25767 -47-9 按生产需要适量使
用  6 22  
132 丙烯酸丁酯与丙
烯酸 -2-羟乙酯的
共聚物  32409 -50-0 按生产需要适量使用  6 22  
133 丙烯酸丁酯与丙烯酸 -2-乙基己酯
和苯乙烯的共聚物 30795 -23-4 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-
乙基己酯： SML） 6 22  GB XXXX -XXXX 
26 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
134 丙烯酸丁酯与丙
烯酸 -2-乙基己酯
和丙烯酸甲酯的共聚物  25916 -29-4 按生产需
要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-
乙基己酯： SML） 6 22  
135 丙烯酸丁酯与丙烯酸异丁酯的共聚物  30698 -92-1 按生产需要适量使用  6 22  
136 丙烯酸丁酯与甲
基丙烯酸 -2-羟乙
酯、甲基丙烯酸、
甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚
物 36179 -96-1 按生产需要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
137 丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸丁酯、 丙烯酸乙酯、 甲基丙
烯酸和甲基丙烯
酸甲酯的共聚物  — 按生产需要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
138 丙烯酸丁酯与甲
基丙烯酸和苯乙
烯的共聚物  25036 -16-2 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
139 丙烯酸丁酯与马
来酸二烯丙酯、 甲
基丙烯酸甲酯和
三羟甲基丙基三丙烯酸酯的共聚
物 — 按生产需
要适量使
用 6（三羟甲基丙烷：
SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
140 丙烯酸丁酯与亚甲基丁二酸、 甲基
丙烯酸和苯乙烯共聚物的铵盐  — 按生产需要适量使用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
141 丙烯酸甲酯  96-33-3 按生产需
要适量使
用  6 22  
142 丙烯酸甲酯均聚物水解钠盐  68037 -46-7 按生产需要适量使
用  6 22  
143 丙烯酸甲酯与乙
烯的聚合物  25103 -74-6 按生产需
要适量使
用  6 22  GB XXXX -XXXX 
27 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
144 丙烯酸乙酯  140-88-5 按生产需
要适量使用  6 22  
145 丙烯酸乙酯与 N-
羟甲基 -丙烯酰胺
的共聚物  26428 -44-4 按生产需要适量使用 0.05（N-羟甲基 -
丙烯酰胺： SML） 6 22  
146 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸和苯乙
烯的共聚物  25035 -68-1 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
147 丙烯酸乙酯与甲基丙烯酸甲酯和
N-羟甲基 -丙烯酰
胺的共聚物  25035 -74-9 按生产需
要适量使用 0.05（N-羟甲基 -
丙烯酰胺： SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
148 丙烯酸乙酯与亚甲基丁二酸的共
聚物  26124 -80-1 按生产需
要适量使
用  6 22  
149 丙烯酸与 1,3-丁
二烯和苯乙烯的共聚物  25085 -39-6 按生产需
要适量使
用  
ND（1,3-丁二烯，
SML，DL = 0.01 
mg/kg）或 1（1,3-
丁二烯： QM） 6 22 以该物质为
原料生产的粘合剂仅用
于间接接触
食品的压敏
胶，使用条件
为室温灌装并在室温下
长期贮存（包
括T≤70℃，
t≤2h或T≤
100℃， t≤
15min条件下
的热灌装及巴氏消毒）  
150 丙烯酸与 C12-C15
烷醇聚乙二醇醚
的共聚物  152261- 36-4 按生产需
要适量使
用  30（以乙二醇
计）； 6（以丙
烯酸计）  2；22  
151 丙烯酸与苯乙烯
的共聚物  25085 -34-1 按生产需要适量使用  6 22  GB XXXX -XXXX 
28 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
152 丙烯酸与丙烯腈、
丙烯酸 2-乙基己
酯和苯乙烯的共聚物  40530 -01-6 按生产需要适量使
用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；0.05（丙
烯酸 2-乙基己酯：
SML） 6 22  
153 丙烯酸与丙烯腈、
丙烯酸丁酯、 甲基丙烯酰胺和 N-羟
甲基 -甲基丙烯酰
胺的共聚物  — 按生产需要适量使
用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；ND（甲
基丙烯酰胺：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；0.05（N-
羟甲基 -甲基丙烯
酰胺： SML） 6 22  
154 丙烯酸与丙烯腈、
丙烯酸乙酯、 丙烯酸-2-乙基己酯、
丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物  — 按生产需要适量使
用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；0.05（丙
烯酸 -2-乙基己酯：
SML） 6 22  
155 丙烯酸与丙烯酸
丁酯、 1-甲基乙烯
基苯和甲基丙烯
酸甲酯共聚物的
铵盐  157937- 76-3 按生产需要适量使
用  6 22；23  
156 丙烯酸与丙烯酸
丁酯、丙烯酸 -2-
乙基己酯和丙烯酸甲酯的共聚物  98060 -25-4 按生产需要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-
乙基己酯： SML） 6 22  
157 丙烯酸与丙烯酸
丁酯、 甲基丙烯酸和苯乙烯的共聚物 25120 -19-8 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
158 丙烯酸与丙烯酸丁酯和丙烯酸 2-
羟乙酯的共聚物  30585 -48-9 按生产需要适量使
用  6 22  
159 丙烯酸与丙烯酸
丁酯和丙烯酸乙酯的共聚物  27322 -15-2 按生产需要适量使用  6 22  
160 丙烯酸与丙烯酸钠的聚合物  9033- 79-8 按生产需
要适量使
用  6 22  GB XXXX -XXXX 
29 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
161 丙烯酸与丙烯酸
乙酯共聚物的钠盐 26949 -30-4 按生产需要适量使用  6 22  
162 丙烯酸与丙烯酸乙酯和亚硫酸钠共聚物的钠盐  90066 -14-1 按生产需要适量使用  10（以二氧化  
硫计） ;6（以  
丙烯酸计）  19；22  
163 丙烯酸与丙烯酰
胺、丙烯腈、丙烯
酸丁酯、 甲基丙烯酸、N-甲氧基甲基
-甲基丙烯酰胺和
苯乙烯的共聚物  — 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；ND（丙
烯酰胺： SML，
DL=0.01mg/kg ）；
0.05（N-甲氧基甲
基-甲基丙烯酰
胺： SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
164 丙烯酸与丙烯酰胺、丙烯酸丁酯、甲基丙烯酸和苯乙烯的共聚物  121028- 92-0 按生产需要适量使
用 ND（丙烯酰胺：
SML，DL=0.01 
mg/kg） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
165 丙烯酸与亚磷酸
钠聚合物的钠盐  129898- 01-7 按生产需要适量使
用  6 22  
166 丙烯酸与乙烯、 乙
酸乙烯酯和丙烯酸-2-乙基己基酯
的聚合物  72383 -70-1 按生产需要适量使
用 0.05（2-丙烯酸 -2-
乙基己酯： SML）；
12（乙酸乙烯酯：
SML） 6 22  
167 丙烯酸与乙烯聚
合物的铵盐  25212 -83-3 按生产需要适量使用  6 22  
168 丙烯酰胺与丙烯腈、 丙烯酸乙酯和
N-羟甲基 -丙烯酰
胺的共聚物  27082 -48-0 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；ND（丙
烯腈： SML，DL= 
0.01 mg/kg ）；0.05
（N-羟甲基 -丙烯
酰胺： SML） 6 22  GB XXXX -XXXX 
30 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
169 丙烯酰胺与丙烯
酸丁酯、 丙烯酸乙
酯、丙烯酸 -2-乙
基己酯和 N-羟甲
基-丙烯酰胺的共
聚物  — 按生产需
要适量使用 ND（丙烯酰胺：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；0.05（N-
羟甲基 -丙烯酰
胺： SML）； 0.05
（丙烯酸 -2-乙基
己酯： SML） 6 22  
170 丙烯酰胺与丙烯酸乙酯、 甲基丙烯
酸甲酯和 N-羟甲
基-丙烯酰胺的共
聚物  30394 -81-1 按生产需要适量使用 ND（丙烯酰胺：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；0.05（N-
羟甲基 -丙烯酰
胺： SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
171 丙烯酰胺与丙烯
酸乙酯和 N-羟甲
基-丙烯酰胺的共
聚物  28433 -25-2 按生产需
要适量使
用 ND（丙烯酰胺：
SML，DL=0.01 
mg/kg）；0.05（N-
羟甲基 -丙烯酰
胺： SML） 6 22  
172 丙烯与 1-丁烯的
聚合物  29160 -13-2 按生产需
要适量使
用    聚合物中丙烯结构单元
应占最大质量分数  
173 丙烯与顺丁烯二酸酐的接枝聚合
物 25722 -45-6, 
107001- 49-0 按生产需
要适量使
用  30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中丙
烯结构单元应占最大质量分数  
174 丙烯与乙烯的聚合物  9010- 79-1 按生产需要适量使用    聚合物中丙
烯结构单元
应占最大质量分数  
175 丙烯与乙烯和 1-
丁烯的共聚物  25895 -47-0 按生产需
要适量使
用    聚合物中丙
烯结构单元
应占最大质量分数  
176 醋酸丙酸纤维素  9004- 39-1 按生产需
要适量使
用     
177 醋酸丁酸纤维素  9004- 36-8 按生产需要适量使
用     GB XXXX -XXXX 
31 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
178 醋酸纤维素  9004- 35-7 按生产需
要适量使用     
179 淀粉  9005- 25-8 按生产需要适量使用     
180 丁醇  71-36-3；
78-83-1；
78-92-2；
75-65-0 按生产需要适量使
用     
181 丁二烯与甲基丙
烯酸甲酯和苯乙
烯的共聚物  25053 -09-2 按生产需
要适量使
用 1（1,3-丁二烯：
QM）或 ND（1,3-
丁二烯： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 23  
182 对苯二甲酸 （或其
二甲酯）与 1,2-
乙二醇和 2,2'-氧
代二乙醇的聚合物 25052 -77-1 按生产需要适量使
用  30（以 1,2-乙二
醇计）； 7.5（以
对苯二甲酸计）  2；28  
183 对苯二甲酸 （或其二甲酯） 与间苯二
甲酸（或其二甲酯）、 1,2-乙二醇
和2,2'-氧代二乙
醇的聚合物  27027 -87-8 按生产需要适量使
用  30（以 1,2-乙二
醇计）； 5（以
间苯二甲酸计）； 7.5（以
对苯二甲酸计）  2；27；28  
184 对苯二甲酸 （或其
二甲酯） 与间苯二甲酸（或其二甲
酯）和 1,2-乙二醇
的聚合物  24938 -04-3 按生产需
要适量使
用  30（以 1,2-乙二
醇计）； 5（以
间苯二甲酸计）； 7.5（以
对苯二甲酸计）  2；27；28  
185 对苯二甲酸二甲
酯和 2,2,4（或
2,4,4）-三甲基
-1,6-己二胺的聚
合物  9069- 93-6；
26246 -77-5 按生产需
要适量使
用 0.05（2,2,4（或
2,4,4）-三甲基
-1,6-己二胺：
SML）    
186 二苯基甲烷 -4,4′
-二异氰酸酯  101-68-8 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM） ND（DL= 
0.01mg/kg ） 17  
187 二甘醇  111-46-6 按生产需要适量使
用  30 2  GB XXXX -XXXX 
32 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
188 二乙醇胺  111-42-2 按生产需
要适量使用 0.3（SML）    
189 富含间戊二烯的
C3-6石油馏分的
均聚物及与以下
一种或多种单体 :
异丁烯、 苯乙烯和
α-甲基苯乙烯的
共聚物  — 按生产需
要适量使
用 0.05 （α-甲基苯
乙烯， SML）   添加了该物
质的粘合剂
不得与食品
直接接触，使用温度不得超过 100℃。  
190 癸二酸  111-20-6 按生产需
要适量使用     
191 癸二酸与 2,2'-氧
双乙醇、 1,2-乙二
醇、1,3-苯二甲酸、
2,2-二甲基 -1,3-丙
二醇和 1,4-苯二
甲酸的聚合物  38497 -35-7 按生产需
要适量使
用 0.05（2,2-二甲基
-1,3-丙二醇：
SML） 30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）；
7.5（以对苯二
甲酸计）  2；27；28 不可用于接
触乙醇含量高于 8%的食
品 
192 过二硫酸铵与甲基丙烯酸聚合物
的钠盐  — 按生产需
要适量使
用  6 23  
193 环己酮与甲醛的
聚合物  25054 -06-2 按生产需要适量使
用  15 15  
194 环氧乙烷  75-21-8 按生产需
要适量使用 1（QM）或 ND
（SML，DL=0.01 
mg/kg）    
195 环状 -1,2-乙二基
乙缩醛与 2,2'-氧
代双 [乙醇 ]的聚
合物  36890 -68-3 按生产需
要适量使
用  30（以乙二醇
计）； 0.05（以
6-羟基己酸和
己内酯计）  2；29  
196 环状 -1,2-乙二基
乙缩醛与 2-乙基
-2（羟甲基） -1,3-
丙二醇的聚合物  37625 -56-2 按生产需
要适量使
用 6（三羟甲基丙烷：
SML） 0.05 29  GB XXXX -XXXX 
33 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
197 己二酸与 1,2-乙
二醇、 1,3-苯二甲
酸、2-乙基 -2-羟甲
基-1,3-丙二醇和
1,4-苯二甲酸的聚
合物  83863 -90-5 按生产需
要适量使用 6（三羟甲基丙烷：
SML） 30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）；
7.5（以对苯二
甲酸计）  2；27；28  
198 己二酸与 1,2-乙
二醇、 1,3-苯二甲
酸、癸二酸和 1,4-
苯二甲酸的聚合
物 28902 -18-3 按生产需
要适量使
用  30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）；
7.5（以对苯二
甲酸计）  2；27；28  
199 己二酸与 1,3-苯
二甲酸、 1,2-丙二
醇和 2-乙基 -2-羟
甲基 -1,3-丙二醇
的聚合物  26282 -28-0 按生产需
要适量使用 6（三羟甲基丙烷：
SML） 5 27  
200 己二酸与 1,3-丁
二醇的聚合物  24937 -93-7 按生产需要适量使
用  30[以SML（T）
组号 31物质之
和计 ]；60[以
SML（T）组号
32物质之和计 ] 31；32  
201 己二酸与 1,4-丁
二醇和六亚甲基
二异氰酸酯的聚合物  28476 -49-5 按生产需要适量使
用 1（六亚甲基二异
氰酸酯， 以异氰酸根计： QM） ND（以异氰酸
根计， DL=0.01 
mg/kg）；5（以
1,4-丁二醇计）  17；30 使用温度应
低于 200℃ 
202 己二酸与 2,2'-氧
代二乙醇、 1,2-乙
二醇和 1,3-苯二
甲酸的聚合物  86713 -72-6 按生产需要适量使用  30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）  2；27  
203 己二酸与 2,2'-乙
醇醚、 1,2-乙二醇、
1,3-苯二甲酸和 2-
乙基 -2-羟甲基
-1,3-丙二醇的聚
合物  — 按生产需要适量使
用 6（三羟甲基丙烷：
SML） 30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）  2；27  
204 己二酸与 2-乙基
-2-羟甲基 -1,3-丙
二醇的聚合物  28301 -90-8 按生产需
要适量使
用 6（三羟甲基丙烷：
SML）    GB XXXX -XXXX 
34 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
205 己二酸与蓖麻油、
二甘醇、 1,6-己二
醇、1,3-苯二甲酸、
丙二醇和 1,1'-亚
甲基双 [4-异氰酸
根合苯 ]的聚合物  — 按生产需要适量使用 0.05（1,6-己二醇：
SML）； 1（以异
氰酸根计， QM） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，DL=0.01mg/kg
）； 5（以间苯
二甲酸计）  2；17；27  
206 己二酸与氮杂环十三烷 -2-酮和α-
氢代 -
ω-羟基聚
（氧代 -1,4-亚丁
基）的聚合物  77402 -38-1 按生产需要适量使
用 5（氮杂环十三烷
-2-酮： SML）； 5
（1,4-丁二醇：
SML）    
207 己二酸与壬二酸、
1,2-乙二醇、 1,3-
苯二甲酸和 1,4-
苯二甲酸的聚合
物 54688 -53-8 按生产需
要适量使用  30（以乙二醇
计）； 5（以间
苯二甲酸计）；
7.5（以对苯二
甲酸计）  2；27；28  
208 己二酸与氧基双[丙醇 ]、1,6-己二
醇、1,1'-亚甲基双
（4-异氰酸根合
苯）和 2,2-二甲基
-1,3-丙二醇的聚
合物  119657- 58-8 按生产需
要适量使
用 1（以异氰酸根计，
QM）；0.05（1,6-
己二醇： SML）；
0.05（2,2-二甲基
-1,3-丙二
醇:SML） ND（DL= 0.01 
mg/kg） 17  
209 甲醇  67-56-1 3     
210 甲基丙烯酸铵盐
均聚体  30875 -88-8 按生产需要适量使
用  6 23  
211 甲基丙烯酸丙烯酯与丙烯酸丁酯、
甲基丙烯酸和甲
基丙烯酸甲酯的
共聚物  92124 -73-7 按生产需要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
212 甲基丙烯酸丁酯  97-88-1 按生产需
要适量使
用  6 23  
213 甲基丙烯酸丁酯与丙烯酸 -2-乙基
己基酯和甲基丙烯酸甲酯的共聚
物 52383 -91-2 按生产需要适量使
用 0.05（丙烯酸 -2-
乙基己基酯：
SML） 6 23  GB XXXX -XXXX 
35 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
214 甲基丙烯酸丁酯
与甲基丙烯酸、 甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物  56793 -67-0 按生产需
要适量使
用  6 23  
215 甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸的共聚物  26284 -14-0 按生产需要适量使用  6 23  
216 甲基丙烯酸丁酯
与甲基丙烯酸甲
酯的共聚物  25608 -33-7 按生产需
要适量使
用  6 23  
217 甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲酯和苯乙烯的共聚物  26634 -89-9 按生产需要适量使
用  6 23  
218 甲基丙烯酸丁酯与甲基丙烯酸甲
酯和丙烯酸的共聚物  26898 -31-7 按生产需要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
219 甲基丙烯酸甲酯  80-62-6 按生产需
要适量使
用  6 23  
220 甲基丙烯酸甲酯
与丙烯酸丁酯的
共聚物  25852 -37-3 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
221 甲基丙烯酸甲酯
与丙烯酸乙酯的共聚物  9010- 88-2 按生产需要适量使用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
222 甲基丙烯酸缩水甘油酯  106-91-2 按生产需要适量使用 0.02（SML）   当甲基丙烯
酸缩水甘油
酯可与所接触食品或食
品模拟物发
生反应时，使用0.02mg/6dm2
（QM）作为
其限量值  
223 甲基丙烯酸乙酯  97-63-2 按生产需要适量使
用  6 23  GB XXXX -XXXX 
36 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
224 甲基丙烯酸与甲
基丙烯酸甲酯共聚物的铵盐  60474 -81-9 按生产需要适量使用  6 23  
225 甲基丙烯酰胺  79-39-0 按生产需要适量使用 ND（SML，DL= 
0.01mg/kg ）    
226 甲基化的 1,3,5 -三
嗪-2,4,6 -三胺与
甲醛的共聚物  68002 -20-0 按生产需
要适量使用 2.5（1,3,5 -三嗪
-2,4,6 -三胺 /三聚
氰胺： SML） 15 15 用于生产婴幼儿专用食
品接触材料及制品时，三聚氰胺 SML
为1mg/kg 
227 甲基氢硅氧烷与聚硅氧烷  63148 -57-2 按生产需要适量使
用     
228 甲醛  50-00-0 按生产需
要适量使
用  15 15  
229 间苯二甲酸  121-91-5 按生产需
要适量使
用  5 27  
230 聚丙二醇  25322 -69-4 按生产需
要适量使
用     
231 聚丙烯酸乙酯  9003- 32-1 按生产需
要适量使用  6 22  
232 聚丁二酸丁二醇酯 25777 -14-4 按生产需
要适量使
用  5 30 使用温度应低于 100 ℃ 
233 聚对苯二甲酸丁二醇酯 -聚四氢呋
喃醚的嵌段共聚
物与马来酸酐的
反应物  1224447 -95-3 按生产需要适量使
用 0.6（四氢呋喃：
SML）； 5（1,4-
丁二醇： SML） 30 3 平均分子量
不低于 100，
000；马来酸
酐改性量小于1% 
234 聚对苯二甲酸乙二醇酯  25038 -59-9 按生产需要适量使
用  30（以 1,2-乙二
醇计）； 7.5（以
对苯二甲酸计）  2；28  
235 聚二甲基硅氧烷  63148 -62-9；
9016- 00-6 按生产需要适量使
用    分子量不低于6800  GB XXXX -XXXX 
37 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
236 聚二甲基硅氧烷
和苯基倍半硅氧烷的共聚物  73138 -88-2 按生产需要适量使用     
237 聚合松香  65997 -05-9 按生产需要适量使用     
238 聚甲基丙烯酸甲酯 9011- 14-7 按生产需要适量使
用  6 23  
239 聚甲基丙烯酸钠  54193 -36-1 按生产需要适量使
用  6 23  
240 聚偏氟乙烯  24937 -79-9 按生产需要适量使
用 5（1,1-二氟乙烯：
SML）   所生产的材
料及制品不得接触强碱性物质  
241 聚全氟乙烯 -丙烯
树脂； 四氟乙烯六
氟丙烯共聚物  25067 -11-2 按生产需
要适量使
用 0.05（四氟乙烯：
SML）； 0.01（六
氟丙烯： SML）    
242 聚乳酸  9051- 89-2 按生产需
要适量使
用    使用温度应
低于 100 ℃ 
243 聚四氟乙烯  9002- 84-0 按生产需要适量使
用 0.05（四氟乙烯：
SML）    
244 聚酰胺 12 25038 -74-8 按生产需要适量使
用 5（氮杂环十三烷
-2-酮： SML）    
245 聚氧化（ 2,6-二甲
基-1,4-亚苯基） 树
脂 25134 -01-4 按生产需要适量使
用 0.05（2,6-二甲基
苯酚： SML）    
246 聚乙二醇与 1-癸
醇封端的 1,1'-亚
甲基双 [4-异氰酸
根合环己烷 ]的聚
合物； 1-癸醇封端
的聚乙二醇与
1,1'-亚甲基双 [4-
异氰酸根合环己
烷]的聚合物  70879 -50-4 按生产需
要适量使用 1（以异氰酸根计，
QM）；1（环氧乙
烷：QM）；ND（环
氧乙烷： SML，
DL=0.01mg/kg ） 30（以乙二醇
计）； ND（以
异氰酸根计，DL=0.01mg/kg
） 2；17  GB XXXX -XXXX 
38 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
247 聚乙酸乙烯酯  9003- 20-7 按生产需
要适量使用 12（醋酸乙烯酯：
SML）    
248 邻苯二甲酸  88-99-3 按生产需要适量使用     
249 邻苯二甲酸酐  85-44-9 按生产需要适量使
用     
250 磷酸  7664- 38-2 按生产需要适量使
用     
251 硫酸  7664- 93-9 按生产需要适量使
用     
252 氯乙烯和乙酸乙
烯的共聚物  9003- 22-9 按生产需要适量使
用 12（乙酸乙烯酯：
SML）； ND（氯
乙烯： SML，
DL=0.01mg/kg ）或
1（氯乙烯， QM）    
253 萘磺酸与甲醛聚
合物的钠盐  9084- 06-4 按生产需要适量使
用  15 15  
254 尿素与甲醛和异
丁基醇的聚合物  68002 -18-6 按生产需要适量使
用  15 15  
255 羟基封端的聚二
甲基硅氧烷； 羟基封端的二甲基 （硅氧烷与聚硅氧烷）  70131 -67-8 有机硅粘合剂： 按生产需要适量使用      
256 羟乙基纤维素  9004- 62-0 按生产需要适量使用     
257 氢化处理的石蜡  64742 -51-4 按生产需
要适量使
用     GB XXXX -XXXX 
39 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
258 氢化的芳香族石
油碳氢树脂  88526 -47-0 按生产需要适量使
用    氢化石油碳
氢树脂，由沸程不高于
220℃的裂化
石油馏分中
的脂肪族、脂
环组和（或）单苯环芳香基链烯的二
烯类和烯烃
类，以及馏分中的单体经催化或热聚
合及蒸馏、加
氢和其他工
艺加工而成。
性质：高于
120°C时，
粘度： > 3 
Pa.s，软化温
度： > 95 °
C；溴值： < 
40；该物质
50%的甲苯溶
液颜色应 < 11
（加德纳色
标）；芳香族单体残留量
≤ 50 ppm  
259 氢化树脂酸和松
香酸甘油酯  65997 -13-9 按生产需要适量使用     
260 氢化树脂酸和松香酸甲酯  8050- 15-5 按生产需
要适量使
用     
261 氢化松香  65997 -06-0 按生产需要适量使用     
262 氢化松香酸季戊四醇酯  64365 -17-9 按生产需
要适量使
用     GB XXXX -XXXX 
40 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
263 氢氧化铵  1336- 21-6 按生产需
要适量使用     
264 氢氧化钠  1310- 73-2 按生产需要适量使用     
265 三聚氰胺甲醛树脂 9003- 08-1 按生产需
要适量使用 2.5（1,3,5 -三嗪
-2,4,6 -三胺 /三聚
氰胺： SML） 15 15 用于生产婴幼儿专用食
品接触材料及制品时，三聚氰胺 SML
为1mg/kg。 
266 三羟基聚氧化丙烯醚  25791 -96-2 按生产需要适量使
用 1 （环氧丙
烷,QM）；ND（环
氧丙烷： SML，
DL=0.01mg/kg ）   1. 生产出的
粘合剂仅限
用于干性食
品的包装，且
与食品之间应有有效阻
隔层（通常为
聚乙烯或聚丙烯薄膜）。
2. 三羟基聚
氧化丙烯醚
平均分子质
量≥ 250道尔
顿 
267 三乙醇胺  102-71-6 按生产需要适量使
用 0.05（SML）    
268 三异丙醇胺  122-20-3 按生产需要适量使
用 5（SML）    
269 十二烷二酸与
1,6-己二胺的聚合
物 26098 -55-5 按生产需
要适量使
用 2.4（1,6-己二胺：
SML）    
270 食用植物油  — 按生产需要适量使
用     
271 树脂酸和松香酸；
季戊四醇松脂酸酯 8050- 26-8 按生产需要适量使用     GB XXXX -XXXX 
41 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
272 双（ 4-氟苯基）甲
酮与 1,4-苯二酚
的聚合物  29658 -26-2 按生产需
要适量使用 0.05（4,4’-二氟
二苯甲酮： SML）；
0.6（氢醌： SML）    
273 双酚 A 80-05-7 按生产需
要适量使用 0.6（SML）   不得用于生
产婴幼儿专用食品接触材料及制品  
274 顺丁烯二酸  110-16-7 按生产需
要适量使
用  30 3  
275 顺丁烯二酸酐  108-31-6 按生产需要适量使
用  30 3  
276 顺丁烯二酸酐改
性聚丙烯  119415- 04-2 按生产需要适量使
用  30 3  
277 顺丁烯二酸酐与
苯乙烯共聚物的
铵盐  26022 -09-3 按生产需
要适量使
用  30 3  
278 顺丁烯酸与 1,3-
丁二烯、苯乙烯、
2-丙烯腈和 2-丙
烯酸的聚合物  208448- 02-6 按生产需
要适量使
用 0.05（丁烯酸：
SML）；ND（1,3-
丁二烯： SML，
DL=0.01mg/kg ）或
1（1,3-丁二烯：
QM）；ND（丙烯
腈： SML，
DL=0.01mg/kg ） 6 22 无相应的丁烯酸迁移量
检测方法时可使用
0.05mg/6dm ²
（QM）做为
其限量值。  
279 顺丁烯酸与 1,3-
丁二烯、苯乙烯、
亚甲基丁二酸和
2-丙烯腈的聚合
物 153085- 93-9 按生产需
要适量使
用 0.05（丁烯酸：
SML）；ND（1,3-
丁二烯： SML，
DL=0.01mg/kg ）或
1（1,3-丁二烯：
QM）；ND（丙烯
腈： SML，
DL=0.01mg/kg ）   无相应的丁
烯酸迁移量
检测方法时
可使用
0.05mg/6dm ²
（QM）做为
其限量值。  
280 四氢呋喃  109-99-9 按生产需
要适量使
用 0.6（SML）    
281 松香  8050- 09-7 按生产需要适量使
用     GB XXXX -XXXX 
42 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
282 松香甘油酯  8050- 31-5 按生产需
要适量使用     
283 亚甲基丁二酸  97-65-4 按生产需要适量使用     
284 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、苯乙
烯、2-丙烯腈和 2-
丙烯酸的聚合物  118948- 85-9 按生产需
要适量使用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01 
mg/kg）或 1（1,3-
丁二烯： QM）；
ND（丙烯腈：
SML，DL=0.01 
mg/kg） 6 22  
285 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、苯乙
烯和 2-丙烯酸 -2-
羟乙酯的聚合物  36089 -06-2 按生产需
要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01 
mg/kg）或 1（1,3-
丁二烯： QM）；6
（2-丙烯酸 -2-羟
乙酯： SML）    
286 亚甲基丁二酸与
1,3-丁二烯、乙烯
基苯和 2-丙烯酸
的聚合物  26102 -56-7 按生产需
要适量使
用 ND（1,3-丁二烯：
SML，DL=0.01 
mg/kg）或 1（1,3-
丁二烯： QM） 6 22  
287 亚甲基丁二酸与
2-丙烯酸乙酯和
2-甲基 -2-丙烯酸
甲酯的聚合物  24980 -96-9 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23  
288 氧化乙烯的均聚
物 68441 -17-8 按生产需要适量使用 1（环氧乙烷：
QM） ；ND（环
氧乙烷： SML，
DL=0.01 mg/kg ）    
289 乙醇胺  141-43-5 按生产需要适量使用 0.05（SML）   生产的材料
或制品仅用
于接触非脂肪性食品  
290 乙基化甲基化甲
醛与 6-苯基
-1,3,5 -三嗪 -2,4-二
胺的聚合物； 丁醇
化的脲与甲醛的聚合物  68002 -19-7；
68037 -08-1 按生产需要适量使
用  15 15  GB XXXX -XXXX 
43 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
291 乙酸钠  127-09-3 按生产需
要适量使用     
292 乙酸乙烯酯  108-05-4 按生产需要适量使用 12（SML）    
293 乙酸乙烯酯与氯
乙烯、 反丁烯二酸
和甲基丙烯酸缩水甘油酯的共聚
物； 乙酸乙烯酯与氯乙烯、 反丁烯二
酸和 2-甲基 -2-丙
烯酸环氧乙烷基甲基酯  — 按生产需
要适量使用 12 （乙酸乙烯酯：
SML）；ND （氯
乙烯， SML, DL 
=0.01mg/kg ）或 1 
（氯乙烯， QM）；
0.02 （2-甲基 -2-
丙烯酸环氧乙烷
基甲基酯： SML）   当2-甲基 -2-
丙烯酸环氧
乙烷基甲基
酯可与所接触食品或食
品模拟物发生反应时，使
用0.02 
mg/6dm²
（QM）作为
其限量值  
294 乙酸乙烯酯与氯乙烯和乙烯醇的
聚合物  25086 -48-0 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯：
SML）； ND（氯
乙烯： SML，
DL=0.01 mg/kg ）
或1（氯乙烯，
QM）    
295 乙酸乙烯酯与乙
烯醇的聚合物  25213 -24-5 按生产需要适量使
用 12（乙酸乙烯酯：
SML）    
296 乙酸乙烯酯与乙
烯的聚合物  24937 -78-8 按生产需要适量使
用 12（乙酸乙烯酯：
SML）    
297 乙烯  74-85-1 按生产需要适量使
用     
298 乙烯醇均聚物  9002- 89-5 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯：
SML）   仅用于接触水分含量低
的脂类和干
燥固体食品，使用温度应低于 100℃ GB XXXX -XXXX 
44 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
299 乙烯 -乙烯醇共聚
物 26221 -27-2 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯：
SML）    不可用于接触乙醇含量
8%以上的食
品 
300 乙烯与 1-丙烯和
1-己烯的聚合物  25895 -46-9 按生产需
要适量使
用  3（己烯 : SML）   聚合物中乙烯单体应占最大质量分数 
301 乙烯与 1-丙烯和
5-亚乙基 -2-降冰
片烯的聚合物（EPDM） 25038 -36-2 按生产需要适量使
用 0.05（5-亚乙基 -2-
降冰片烯 :SML）   聚合物中乙
烯结构单元应占最大质
量分数。无 5-
亚乙基 -2-降
冰片烯的迁
移量检测方法时，可使用
0.05 mg / 6 
dm
2（QMA )
作为其限量
值，含有 5-
亚乙基 -2- 降
冰片烯的塑料材料及制
品接触食品
的面积与食品质量比不
得高于
2dm
2/kg 
302 乙烯与 1-丙烯和
顺丁烯二酸酐的聚合物  106177- 14-4 按生产需
要适量使
用  30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
303 乙烯与 1-丙烯和
顺丁烯二酸酐的
聚合物  31069 -12-2 按生产需
要适量使
用  30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙
烯结构单元应占最大质量分数  
304 乙烯与 1-丁烯的
聚合物  9019- 29-8 按生产需要适量使
用    聚合物中乙
烯结构单元应占最大质量分数  GB XXXX -XXXX 
45 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
305 乙烯与 1-丁烯和
顺丁烯二酸酐的
聚合物  63625 -36-5 按生产需
要适量使
用  30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
306 乙烯与 1-丁烯和
顺丁烯二酸酐的聚合物  107137- 84-8 按生产需
要适量使
用  30 3 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
307 乙烯与 1-己烯、 1-
丙烯和顺丁烯二酸酐的聚合物  85023 -55-8 按生产需
要适量使
用 3（1-己烯 : SML） 30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
308 乙烯与 1-己烯的
共聚物与顺丁烯二酸酐的反应产物 108388- 93-8 按生产需要适量使
用 3（1-己烯 : SML） 30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙
烯结构单元应占最大质量分数  
309 乙烯与 1-己烯的
聚合物  25213 -02-9 按生产需要适量使
用 3（己烯 : SML）   聚合物中乙烯结构单元
应占最大质量分数  
310 乙烯与 1-己烯和
1-丁烯的聚合物  60785 -11-7 按生产需要适量使
用 3（己烯 : SML）   聚合物中乙
烯结构单元应占最大质量分数  
311 乙烯与 1-辛烯的
聚合物  26221 -73-8 按生产需要适量使用 15（辛烯 :SML）   聚合物中乙
烯结构单元
应占最大质量分数  
312 乙烯与 1-辛烯共
聚物与顺丁烯二酸酐的反应产物   114571- 44-7 按生产需
要适量使
用 15（辛烯 :SML） 30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙
烯结构单元
应占最大质量分数  
313 乙烯与 1-辛烯和
顺丁烯二酸酐的共聚物  85244 -45-7 按生产需
要适量使
用 15（辛烯 :SML） 30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
314 乙烯与 2-丙烯酸
的聚合物的钠盐  25750 -82-7 按生产需
要适量使
用  6 22 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  GB XXXX -XXXX 
46 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
315 乙烯与 2-丙烯酸
聚合物的锂盐  25702 -94-7 按生产需
要适量使
用 0.6（锂 :SML） 6 22 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
316 乙烯与 2-甲基丙
烯酸的聚合物  25053 -53-6 按生产需
要适量使
用  6 23 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
317 乙烯与 2-甲基丙
烯酸共聚物的钠盐 25608 -26-8 按生产需
要适量使
用  6 23 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
318 乙烯与丙烯酸的聚合物锌盐  28208 -80-2 按生产需要适量使
用 5（乙酸锌 , 以锌
计: SML） 6 22 聚合物中乙
烯单体应占最大质量分数 
319 乙烯与丙烯酸丁酯的聚合物  25750 -84-9 按生产需要适量使
用  6 22 聚合物中乙烯单体应占
最大质量分数 
320 乙烯与丙烯酸丁酯和顺丁烯二酸
酐的聚合物  64652 -60-4 按生产需
要适量使
用  30（以顺丁烯二
酸计）； 6（以
丙烯酸计）；  3；22 聚合物中乙
烯结构单元应占最大质量分数  
321 乙烯与丙烯酸丁酯和一氧化碳的聚合物  61843 -70-7 按生产需要适量使用  6 22 聚合物中乙
烯结构单元
应占最大质量分数  
322 乙烯与丙烯酸甲
酯和顺丁烯二酸
酐的聚合物   88450 -35-5 按生产需
要适量使
用  30（以顺丁烯二
酸计）； 6（以
丙烯酸计）   3；22 聚合物中乙
烯结构单元
应占最大质量分数  
323 乙烯与丙烯酸乙
酯的聚合物
（EEA)  9010- 86-0 按生产需
要适量使
用  6 22 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
324 乙烯与甲基丙烯
酸和丙烯酸丁酯
聚合物的钠盐  52255 -42-2 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  GB XXXX -XXXX 
47 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
325 乙烯与甲基丙烯
酸和丙烯酸异丁
酯的聚合物  37433 -35-5 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
326 乙烯与甲基丙烯
酸和丙烯酸异丁
酯聚合物的钾盐  93228 -27-4 按生产需
要适量使
用  6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
327 乙烯与甲基丙烯
酸和丙烯酸异丁
酯聚合物的锌盐   61843 -71-8 按生产需
要适量使
用 5（乙酸锌 , 以锌
计: SML） 6（以丙烯酸
计）； 6（以甲
基丙烯酸计）  22；23 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
328 乙烯与甲基丙烯酸聚合物的钾盐  26376 -80-7 按生产需要适量使
用  6 23 聚合物中乙
烯单体应占最大质量分数 
329 乙烯与甲基丙烯酸聚合物的锌盐  28516 -43-0 按生产需要适量使
用 5（乙酸锌 , 以锌
计: SML） 6 23 聚合物中乙烯单体应占
最大质量分数 
330 乙烯与甲基丙烯酸缩水甘油酯的
聚合物  26061 -90-5 按生产需
要适量使
用 0.02（甲基丙烯酸
缩水甘油酯:SML） 6 23 聚合物中乙
烯结构单元应占最大质量分数  
331 乙烯与顺丁烯二酸酐的改性聚合物 9006- 26-2 按生产需要适量使用  30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙
烯结构单元
应占最大质量分数  
332 乙烯与顺丁烯二
酸酐的接枝聚合
物 106343- 08-2 按生产需
要适量使
用  30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙
烯结构单元
应占最大质量分数  
333 乙烯与顺丁烯二
酸酐和 1-己烯的
聚合物  86286 -09-1 按生产需要适量使
用 3（1-己烯 : SML） 30（以顺丁烯二
酸计）  3 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
334 乙烯与乙酸乙烯
酯和甲基丙烯酸
的聚合物  26375 -31-5 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯 : 
SML） 6 23 聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  GB XXXX -XXXX 
48 
 序号  中文名称  CAS号 最大使用
量（ %） SML/QM（mg/kg） SML（T）
（mg/kg） SML（T）
分组编号  其他要求  
335 乙烯与乙酸乙烯
酯和顺丁烯二酸酐的聚合物（EVA） 28064 -24-6 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯 : 
SML） 30 3 聚合物中乙烯单体应占最大质量分数 
336 乙烯与乙酸乙烯
酯和一氧化碳的
聚合物  26337 -35-9 按生产需
要适量使
用 12（乙酸乙烯酯 : 
SML）   聚合物中乙烯结构单元应占最大质量分数  
337 蒸汽裂解轻芳烃的石脑油与富含
1,3-戊二烯蒸汽裂
解轻芳烃的石脑
油和蒸汽裂解中
芳烃的石脑油的聚合物  68527 -25-3 60